( 45a ) 



et de tous les Cu' Sn ? , quand, dans celles-ci, on ne réussit pas non plus à 

 laisser subsister les aiguilles. 



)> 5°. Dans toutes les combinaisons définies du cuivre avec l'étain , la 

 densité est supérieure à celle qui se déduit, par le calcul, des densités des 

 deux métaux constituants, lorsqu'on suppose le volume du composé égal à 

 la somme des volumes des deux composants; et ce résultat a lieu, soit que 

 l'on considère les corps comparés à l'état solide ou à l'état liquide, à leur 

 maximum de condensation, en sorte qu'il est indépendant du mode de cris- 

 tallisation. On doit conclure de là qu'il y a rapprochement des molécules 

 dans l'action réciproque du cuivre et de l'étain. 



» 6". Toutes ces mêmes combinaisons définies sont difficiles à préparer 

 directement à l'état de pureté parfaite, en ce qu'il est nécessaire, pour les 

 obtenir telles, de ne pas outre-passer sensiblement le degré de chaleur où 

 elles se produisent. La raison en est que les divers composés consécutifs 

 exigent, pour se former, des degrés de chaleur assez rapprochés les uns des 

 autres, en sorte qu'il se forme toujours une certaine quantité de l'un quel- 

 conque, dès que le degré de chaleur nécessaire pour cela est atteint, quand 

 bien même les proportions relatives du cuivre et de l'étain ne sont pas telles, 

 que la totalité de la masse puisse se transformer en ce produit. 



» 7°. Les alliages non chimiques du cuivre avec l'étain sont de simples 

 mélanges mécaniques des deux composés chimiques, entre lesquels ils se 

 trouvent compris par leur composition, du moins lorsqu'ils n'ont pas été 

 surchauffés; car, dans ce cas, ils contiennent en outre (mais toujours à l'état 

 de simple mélange) une partie de quelque composé d'un ordre supérieui 

 par rapport à sa teneur en cuivre. Les propriétés de ces alliages ou de ces 

 mélanges se déduisent toujours très-nettement de celles de leurs composants 

 immédiats; et cela est surtout très-remarquable à l'égard des alliages com- 

 pris entre Sn' Cu' et Sn 1 Cu 2 *, qui embrassent presque tous ceux qui sont 

 aujourd'hui employés dans les arts, et qui jouissent, comme on sait, de 

 propriétés jusqu'ici inexpliquées. Telles sont entre autres : 



» i°. Celles qu'ils ont d'être plus durs et moins malléables après le recuit 

 qu'après la trempe, contrairement à ce qui se passe dans l'acier; 



» a°. Celle d'avoir, à l'état solide seulement, une densité supérieure à 

 la moyenne des densités de leurs composants immédiats (Sn 1 Cu 1 et Sn' Cu 24 ), 

 ce qui n'est plus ici l'effet d'un rapprochement des molécules, dû à une 

 action chimique, mais celui d'un obstacle mécanique qu'éprouve Sn' C\x* à 

 se dilater, suivant sa tendance naturelle, au moment de cristalliser dans les 

 pores de Sn 1 Cu 24 solidifié longtemps avant lui; 



